208 Sitzung der matli.-phys. Rlasse vom 2. Juli 1904. 
unsere Untersuchungen als genügend rein. Das untersuchte 
Niobium, Vanadium und Tautal ist von den Herren Weiss 
und Aichel im hiesigen Laboratorium durch Reduktion der 
Pentox jde mit Hilfe von Mischmetall hergestellt worden. Das 
untersuchte Ruthenium bestand aus einem geschmolzenen, kom- 
pakten Stück und stammt aus der kaiserlichen Münze in 
Petersburg. 
Wir haben zunächst die von Hittorf angestellten Unter- 
suchungen über das Chrom nochmals durchgeführt. Wir glauben 
dieselben in einigen Punkten erweitern zu können. Namentlich 
erschien es uns notwendig Klarheit zu erhalten über den wahren 
Potentialsprung des Chroms gegen einen bestimmten Elektro- 
lyten , als welchen wir aus den oben angeführten Gründen 
normale Chlorkaliumlösung anwandten. Als den wahren Po- 
tentialsprung eines Metalles möchten wir denjenigen bezeichnen, 
welchen die von jedem Fremdkörper, also auch von jedem Gase 
befreite Oberfläche des Metalles, bei der Messung ergibt. Ein 
Stück blankes Zink ergibt bei gleicher Temperatur gegen normal 
Chlorkaliumlösung unter allen Umständen denselben Potential- 
sprung. Bei Chrom indessen schwankt dieser Potentialsprung 
nach unseren Messungen zwischen 4- 0,35 und — 1,47 Volt 
und man kann sagen, dass innerhalb dieser Grenzen reines 
Chrom sich auf jedes beliebige Potential einstellen kann. Es 
entsteht nun die Frage, welcher von den unendlich vielen 
Potentialsprüngen als der wahre Potentialsprung des Chroms 
zu bezeichnen ist. 
Jener höchste oben angeführte Wert von -j- 0,35 Volt ist 
durchaus nicht derjenige, welchen das Chrom beim Liegen an 
der Luft annimmt. Hittorf hat schon gezeigt, dass man das 
Chrom nicht nur passivieren, sondern auch aktivieren kann 
und er hat konstatiert, dass der Potentialsprung eines möglichst 
aktiv gemachten Stückes Chrom von selbst wieder auf einen 
mittleren zurückgeht. Eine Erklärung für diese auffallende 
Erscheinung hat Hittorf nicht gefunden. Er glaubte vielmehr, 
dass dieses Verhalten des Chroms ein von anderen Metallen 
abweichendes sei und auf noch unbekannte Ursachen zurück- 
